üher die Pyroelektricität der Mineralien. 85 



einem Bleche stehen lassen, statt dafs er hier in das Schrot versenkt war. 

 Das Schrot wurde durch eine Lampe mit doppeltem Luftzuge langsam er- 

 wärmt. Bei dieser Erwärmung, die bis 202° R. getrieben wurde, gab die 

 freie Ecke des Krystalles nur negative, bei der nachfolgenden Abkühlung 

 nur positive Elektricität zu erkennen, obgleich die Untersuchung von Se- 

 kunde zu Sekunde fortgesetzt wurde. Diese Prüfung wurde zu wiederhol- 

 ten Malen mit demselben Erfolge angestellt. Die Anzeigen der Elektricität 

 waren im Allgemeinen schwach, und zu Ende der Erwärmung, wo die Tem- 

 peratur sehr langsam stieg, wie zu Anfange der Erkaltung, verschwindend. 

 Um dem Einwurfe zu begegnen , dafs dieser besondere Krjstall keinen Pol- 

 Wechsel besafs, oder dafs die dazu nöthige Temperatur (die Hitze durfte 

 des Schrotes und Thermometers wegen nicht über 210° gebracht werden) 

 noch nicht erreicht worden war, wurde der Krystall bei 200° mit der Zange 

 aus dem Tiegel gehoben und bei Abkühlung in freier Luft untersucht. Hier 

 zeigte sich die von Hankel beschriebene Erscheinung in hohem Grade. 

 Jede Würfelecke mit glänzender Tetraederfläche war stark negativ, jede 

 Würfelecke mit matter positiv elektrisch, und beide Elektricitäten gingen 

 nach kurzer Zeit durch Null in die entgegengesetzten, also die den bezeich- 

 neten Stellen nach dem Gesetze zukommenden, über. Diese Umkehrung 

 der gesetzlichen Polarität bei plötzlicher Erkaltung nach starker Erwärmung 

 ist bei allen vorliegenden Exemplaren bewirkt worden, aber mit gröfserer 

 oder geringerer Leichtigkeit. Die undurchsichtigen Exemplare mit rauher 

 Oberfläche zeigten sie nach Erhitzung bis 130° R., die mit glatten Flächen 

 mufsten bis 180° erwärmt werden, und die durchscheinenden Krystalle ent- 

 wickelten, selbst nach Erhitzung bis 205°, die anomale Elektricität sehr 

 schwach, während die folgende gesetzmäfsige mit grofser Intensität eintrat. 

 An einem schwach durchscheinenden Borazitdodekaeder mit stark glänzen- 

 den Flächen konnte an den unabgestumpften Würfelecken keine Umkehrung 

 hei'vorgebracht werden; doch war dieser Krystall im Allgemeinen schwer 

 erregbar. Bei keinem Krystalle ist ein wiederholter Wechsel vorgekom- 

 men ; wenn die normale Elektricität eingetreten war, blieb sie bis zum voll- 

 ständigen Erkalten. Es wurden einige Exemplare auf die in der Einlei- 

 tung angegebene Weise beim Erhitzen untersucht , ohne dafs ein anomales 

 Verhalten beobachtet wurde. An einem Dodekaeder z. B. gab eine glän- 

 zende Tetraederfläche, nach heftigster Erhitzung der diametralen Fläche, 



